( >o 9 6 ) 



PI1YSIQUE. — Sur la dilatation des métaux aux températures élevées. 

 Note de M. H. Le Chatelier, présentée par M. Daubrée. 



« En décrivant la méthode photographique que j'emploie pour la mesure 

 des dilatations, j'ai donné quelques chiffres relatifs aux métaux, mais 

 seulement à titre d'exemple et en faisant toutes mes réserves au sujet de 

 l'exactitude de ces premiers nombres. J'avais en effet rencontré quelques 

 difficultés dont je me proposais de reprendre l'étude. Les métaux, contrai- 

 rement à ce qui arrive pour les corps cristallisés, n'onl pas, comme l'a fait 

 voir M. Benoît ('), à une température donnée, des dimensions rigoureuse- 

 ment déterminées et indépendantes des conditions antérieures où ils se sont 

 trouvés placés. Ils se rapprochent, au contraire, beaucoup des verres et 

 présentent dans leur dilatation des anomalies analogues à celles qui occa- 

 sionnent dans le thermomètre à mercure les déplacements permanents ou 

 passagers du zéro. D'après mes observations, une tige métallique, qu'elle 

 ait été étirée, forgée ou même fondue, éprouve toujours pendant les pre- 

 mières expériences une contraction permanente, souvent très importante, 

 qui vient dans certaines parties de l'échelle thermomélrique se superposer 

 d'une façon irrégulière à la dilatation. Cette contraction n'est pas annulée 

 par un recuit rapide : elle n'atteint sa valeur limite qu'après un grand 

 nombre d'heures de chauffage à une température suffisamment élevée, suivi 

 d'un refroidissement très lent. De plus, un métal ayant pris toute sa con- 

 traction permanente ne semble pas, quand il est amené à une tempéra- 

 ture déterminée, arriver immédiatement à sa dilatation normale. Ces phé- 

 nomènes irréguliers sont très variables d'un métal à l'autre; à peu près 

 négligeables pour le platine, ils sont beaucoup plus importants pour le fer 

 et surtout pour les bronzes. Pour ces derniers, la contraction permanente 

 a atteint dans certains cas près de i pour ioo. 



» Je donne dans le Tableau suivant le coefficient moven de dilatation 

 d'un certain nombre de métaux recuits aussi complètement qu'il a été pos- 

 sible. La première colonne donne la température extrême 6 atteinte dans les 



expériences et à laquelle se rapporte le coefficient moyen ( — ) de la co- 



(' i Mémoires du Bureau international des Poids et Mesures, t. \ I, p. 1 13. 



